HÜBNÉRITE 
•293 
à ceux du wolfram. Dans les gisements français décrits plus loin, elle 
forme seulement des cristaux ou des masses clivables, 
dans lesquels ne se distinguent que les formes g 1 (010), 
h 1 (100) et m (110) (fig. 2). 
Macles. Macle h 1 (100) comme dans le wolfram. 
Clivages. Clivage g' (010) extrêmement facile. Difficile * 
suivant h 1 (100). 
Dureté. 5 à 5,5. 
Densité. 1, 17. 
Coloration et éclat. Brun rouge, jaune rouge, brun noir per _ 
dans les types ferrifères. Poussière jaune brunâtre, gris pe ndicuiaire au 
verdâtre ou noirâtre. Transparente, translucide ou opaque, optiques et de 
Éclat métallique à adamantin très vif et en même temps ^ tus “ rice 
résineux, surtout sur la cassure. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques normal à g 1 (010). La 
bissectrice aiguë positive (n p ) fait dans g 1 un angle de 17 à 20° avec 
l’axe vertical dans F angle obtus pli 1 . La bissectrice obtuse (n p ) est 
perpendiculaire au clivage g 1 . 
2V = 75° (Li) Groth et Arzruni (hübnérite artificielle). 
Pléochroïsme. Le pléochroïsme peu intense se fait dans les teintes 
suivantes dans les types uniquement manganésifères : 
ng = jaune vert, 
nm = brun jaune . 
n p = jaune d’or. 
Composition chimique. On a vu page 285 qu il existe une série 
continue entre la ferbérite uniquement ferreuse et la hübnérite exclu- 
sivement manganeuse. Je rattache à la hübnérite tous les types con- 
tenant moins de 9 °/ 0 de FeO. 
La hübnérite de Valcroze renferme d’après une analyse de M. Nico- 
iardot 5,5% de FeO et 18,8 deMnO : cette composition la rapproche 
d e celle de Bayeska (Oural) : la hübnérite des Pyrénées ne contient 
Presque pas de fer. Le minéral de Valcroze contient en outre 0,5 % de 
(Nb 2 Q 5 _|_ Ta 2 0 5 ). 
Essais pyrognostiques. Comme pour le wolfram, mais sans les 
réactions du fer, ou avec celles-ci très laibles. 
Diagnostic. Par sa couleur, la hübnérite peut être confondue au pre- 
mier abord, suivant ses variétés, soit avec le rutile, soit avec la 
